171 



wenigen Tagen auf den den Einwirkungen der Atmosphäre ausgesetzten 

 Flächen eine dunkelstahlgraue bis eisenschwarze Farbe und halbmetallischen 

 Glanz und überzieht sich wohl auch mit bunten Anlauffarben. . Man erkennt 

 alsdann leicht, dass sich derselbe in der Form von dünnen Krystalltafeln 

 entwickelt hat, die bald" parallel, bald richtungslos geordnet sind. 



Während des Erstarrungsprocesses bilden sich zuweilen auf den frei- 

 bleibenden Oberflächen der Schlackentiegel bis 12 cm hohe Eruptionskegel. 

 In anderen Fällen, und zwar immer nur bei der in einem Umschmelzen der 

 Bleischlacken bestehenden, sogenannten Schlackenarbeit, bei welcher nach 

 den gefälligen Mittheilungen des Herrn Oberhüttenmeister Plattner die 

 Bildung jener Pseudovulcane nicht wahrzunehmen ist, entwickeln sich — 

 wohl in Folge einer mit der Erstarrung Hand in Hand gehenden Contraction 

 — im Innern der Schlackenkegel Drusen, die bis 10 oder 15 cm im Durch- 

 messer haben können und von einem zellig-blättrigen Aggregate rectangu- 

 lärer Tafeln erfüllt sind. An ihren Aussenrändern gehen diese zerbrech- 

 lichen Füllungen ganz allmälich in die compacte steinige Schlackenmasse 

 über. 



Die ebenerwähnten Krystalltafeln haben gewöhnlich eine Kantenlänge 

 von im Max. 10 — 50 mm und eine nach Bruchtheilen eines Millimeters 

 messende Stärke, erreichen aber auch ausnahmsweise einen Durchmesser 

 von 40 und eine Stärke von 5—6 mm. In Fällen der ersteren Art sind 

 sie röthlichgelb durchscheinend und zeigen auf ihren Hauptflächen gern 

 eine in ungleichförmigem Wachsthume begründete feine Täfelung oder 

 treppenförmige Abstufung, überdies auch eine den vier Seitenkanten parallele 

 Streifung, welche letztere ihnen das bereits von zahlreichen Eisenhütten- 

 schlacken beschriebene Briefcouvert-ähnliche Ansehen giebt (vergl. Döndorpf 

 dies. Jahrb. 1860. 668 u. Taf. VIII). 



Die Hauptfläche der Tafeln wird von älteren Autoren als das Brachy- 

 pinakoid aufgefasst ; die oft zu beobachtende n feinen Zuschärfungen des- 

 selben sollen durch ocP und 2Poo bewirkt werden. Mit der rhombischen 

 Natur der Freiberger Krystalle stimmen die Interferenzfiguren (zwei Ring- 

 systeme) vollkommen überein, welche die aus Drusen ausgebrochenen Täfel- 

 chen ohne weiteres zeigen, sobald man sie unter dem Polarisationsmikroskope 

 bei convergentem Lichte betrachtet. 



In gewöhnlichem Lichte und bei starker Vergrösserung (X 300—400) 

 erkennt man weiterhin, dass die Masse der Täfelchen gewöhnlich ungemein 

 zahlreiche Glaseinschlüsse beherbergt, die entweder rundlich oder, was 

 häufiger der Fall ist, schlauchartig gestaltet und alsdann parallel zu den 

 Tafelkanten geordnet sind. Sie umschliessen einzelne oder zahlreiche win- 

 zige opake Körnchen. In diesen letzteren, sowie in etwas grösseren, hie 

 und da auf den Oberflächen der Tafeln aufsitzenden opaken und metallisch 

 glänzenden Kryställchen (Magneteisenerz) ist wohl die Ursache davon zu 

 suchen, dass einzelne Splitterchen der Krystalle am Magnete hängen bleiben, 

 während sich die reine Fayalitsubstanz als unmagnetisch erweist. 



Die Analyse II, welche ebenfalls im Laboratorium des Kgl. Oberhütten- 

 amtes ausgeführt worden ist, gibt die Zusammensetzung einer im wesent- 



